SÉANCE DU O OCTOBRE iqil. 6t I 



En résumé, la loi d'additivité ne paraît devoir être considérée comme 

 sûrenienl applicable que dans le cas où il s'agit de molécules salines de 

 métaux fortement élei-tropositifs, lesquels, ainsi qu'on le sait, ne donnent 

 pas de sels complexes. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur hi cémentation du fer par le carbone solide. 

 Note de MM. G. CiiAiti>v cl S. Iîowkkot, présentée par M. H. Le Chatelicr. 



La question de la cémentation du fer par le carbone solide a donné lieu, 

 jusqu'à ces derniers lenqis, à des ex[)ériences contradictoires. Les premiers 

 essais dont nous avons présenté les résultats à l'Académie le 17 janvier 1910, 

 nous conduisaient à conclure, d'accord avec MM. Guillet et Griffitlis, que 

 le carbone solide ne cémente pas le fer dans le vide; depuis cette époque, 

 de nouvelles expériences de M. Weyl l'ont conduit à une conclusion oppo- 

 sée. Il nous a donc paru nécessaire de soumellre le problème à de nouvelles 

 investigations; outre qu'il semble difficile d'admettre qu'une question 

 aussi simple ne puisse être résolue expérimentalement d'une façon incon- 

 testable, il faut noter que le problème posé est, en réalité, celui de la 

 réaction directe entre corps solides et présente, par suile, un intérêt 

 général. 



En reprenant l'examen des divers essais elTectués, il nous a paru (pie les 

 contradictions auxquelles ils conduisent pouvaient provenir de ce que le 

 terme opérer dans le vide était insuffisamment précis. Si l'on veut éviter 

 toute ambiguïté, il importe, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer à 

 propos de la réduction des oxydes par le carbone solide, d'opéi'cr dans des 

 atmospbères définies cbimiquement et sous des pressions aussi réduites que 

 possible, mais déterminées par des mesures manométriques précises et de 

 chercher l'influence de la variation de pression sur la vitesse de coml)i- 

 naison. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons repris de nouvelles 

 expériences sur la cémentation du fer par le carbone solide. 



Le carbone employé était du gr;i|ihile soigneusement piiiifié. I-.e mét;il soumis à la 

 cémentation était de Tacier Martin extia-dou\. Le dispositif employé était celui que 

 nous avons décrit dans notre précédente Note et qui permet de comprimer préalable- 

 ment le carbone entre deu\ surfaces métalliquei sous une pression de 3ooo alino- 

 splières et de bloquer par un écrou les pièces ainsi serrées, de façon à assurer le 



